824 LEIPZIGER MONATSCHRIFT FÜR TEXTIL-INDUSTRIE. No. 11. Anzahl von Farbstoffen, gibt aber bei diesen ziemlich gute Resultate; die Firma Geigy empfiehlt als besonders für diesen Zweck geeigneten Farbstoff das Isodiphenylschwarz. *Verfahren, Färbungen lichtecht zu machen. Franz. Pat. No. 295190 von H. E. Aykroyd & P. Krais. Die Erfinder geben mehrere Methoden an, die zu demselben Ziel führen; die erste besteht in einer Nachbehandlung mit Cobalt- und Nickelsalzen, die andere in einer solchen mit Natriumthiosulfat (unterschwefligsäurem Natron). Man kann auch beide Methoden mit einander kombinieren. Man behandelt 100 Pfd. Baumwolle mit 1—5 Pfd. Cobalt- resp. Nickelsalz oder derselben Menge Thiosulfat nach. Bei Verwendung blauer, grüner oder violetter basischer Farbstoffe kann man auch etwas Ferrocyankalium dem Färbebade zusetzen. Dieses bildet unter dem Einfluss des Lichtes Berlinerblau, wobei die Nuancen dessen Lichtechtheit annehmen. In der entsprechenden deutschen Anmeldung fehlen — wahrscheinlich wegen der Analogie mit den Kupfersalzen — die Cobalt- und Nickelsalze, das Thiosulfat bewirkt tatsächlich eine Erhöhung der Lichtechtheit, da es jedoch durch einfaches Spülen mit Wasser entfernt werden kann, wodurch auch der Effekt vollständig verloren geht, hat das Verfahren nur untergeordnetes Interesse für die Praxis. E. S. *Neue Methode zur Beschwerung von Textilfasern. Franz. Pat. No. 298985 von William Brothers. Die neue Erfindung besteht im Wesentlichen darin, dass man die Textilfasern zuerst mit einer Lösung von Chlorcalcium und dann mit einer solchen eines Sulfats, wie Glaubersalz, Bittersalz, Thonerdesulfat etc. behandelt, so dass ein tatsächlich unlöslicher Niederschlag von Gyps (Calciumsulfat) auf der Faser fixiert wird; jedoch kann der Prozess auch in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen werden. Als praktisches Beispiel dienen folgende Angaben: Man bereitet sich eine Chlorcalcium Lösung von 1,14 spec. Gewicht und eine gesättigte Glaubersalzlösung. Dann träucht man einige Sekunden lang die Faser mit der Chlorcalciumlösung, nimmt heraus und quetscht den Überschuss der Lösung zwischen zwei Walzen ab; dann geht man in die Glaubersalzlösung ein. Von den beiden durch doppelte Umsetzung gebildeten Salzen löst sich das Chlornatrium im Wasser, während das Calciumsulfat sich als unlöslicher Niederschlag auf der Faser festsetzt. Es ist gleichmäßig in der ganzen Fasermasse verteilt und der selben gewissermaßen einverleibt, vermehrt ihr Gewicht und macht sie unverbrennlich. Man kann auch nach dem Imprägnieren mit Chlorcalcium trocknen, bevor man in das Sulfatbad eingeht. Zum Schluss wäscht man mit Wasser zur Entfernung der anhaftenden Kochsalzlösung. Das Verfahren eignet sich für alle Textilfasern, Gespinnste und Gewebe. 